202 
De kromme, die het verloop der totale warmte van koper als 
fiinktie van de temperatuur weergeeft, bestaat uit vier stukken. Bij 
350° heeft absorptie van 2 Kal. plaats, bij 580° absorptie van 2 Kal., 
terwijl bij 780° 3.5 Kal. worden geabsorbeerd. Terwijl ons dilato- 
metrisch onderzoek heeft geleerd, dat er van koper meer dan twee 
modifikaties bestaan, heeft Lb VERRtER dus reeds vóór ons langs 
geheel anderen weg hetzelfde gevonden. De beteekenis zijner waar- 
nemingen, die in Tabel 1 zijn saamgevat, is echter geheel onop- 
gemerkt gebleven. 
Hierbij worde er tet'ens op gewezen, dat de overgangstempera- 
turen, die men uit Le Verrier’s metingen zou afleiden, ten gevolge 
der sterke vertragingen in de omzetting, die ook hij heeft waarge- 
nomen, in de meeste gevallen te hoog zullen zijn. ^). Nader onder- 
zoek na bereiding der zuivere modifikaties \an de verschillende 
metalen zal hier licht moeten verspreiden. 
6. Ook voor lood moet uit Le Verrier’s metingen tot het bestaan 
van een overgangstemperatuur (tot dusverre onbekend) worden besloten. 
Ondei-zoekingen in die richting zijn in mijn laboratorium in gang. 
7. Hetzelfde geldt voor zilver. 
8. Bij aluminium treedt volgens Le Verrier bij 535° een warmte- 
absorptie van 10 Kal. in. Hierbij worde opgemerkt, dat het onderzoek 
van Dittenberger, ") tien jaren na dat van Le Verrier (in de Phjs. 
Techn. Reichsanstalt te Berlin— Charlottenburg) uitgevoerd, heeft 
bewezen, dat ook dit metaal verschillende allotrope modifikaties kan 
leveren ; hij vond een overgangstemperatuur tusschen 500 en 600°. 
Ik hoop hierop later uitvoerig terug te komen, ook in verband met 
de technisch belangrijke vraag over het uiteenvallen van aluminium- 
voorwerpen bij kamertemperatuur, een kwaal, die zoowel in de 
industrie als in het dagelijksch leven tot voortdurende klachten 
aanleiding geeft. 
9. Dat anderen na Le Verrier de genoemde overgangspunten niet 
hebben teruggevonden, is waarschijnlijk toe te schrijven aan het feit, 
dat zij niet, gelijk hij, hunne preparaten herkaaldeUjk aan hooge 
temperaturen hebben onderworpen. Immers, ook wij hebben bij onze 
b Bij een herhaling van dit onderzoek zal de gebruikte temperatuurschaal 
moeten worden herzien in verband met de thans goed bekende smeltpunten van 
de onderzochte metalen. 
b Zeitschr. des Vereins deutscher Ingenieure 46, 1532 (1902). 
